Industria é invenciones (1915-05-08 00:00:00), página 2

líquido de color obscuro y de olor sumamente picante. Así preparamos el ácido sulfoglicérico:

\[
SO_2OH + C_3H_5OH = SO_4OH - O - C_3H_5OH + H_2O
\]

al cual se añade su volumen de agua y \( \frac{1}{4} \) de glicerina; el todo forma el baño de precipitación. El hilo salido del baño de precipitación debe, seguidamente, ser neutralizado para evitar que el ácido sulfoglicérico le haga sufrir alguna alteración. Para ello se introduce en una disolución de cloruro sódico, el cual en presencia del ácido sulfoglicérico se transforma en bisulfato de soda y ácido clorhídrico, los cuales en presencia del óxido de cobre y del amoníaco no absorbido, forman respectivamente cloruro y sulfato amónico y cloruro y sulfato de cobre. La glicerina que queda en libertad, además de disolver la porción de óxido de cobre que haya quedado sin transformar, prosigue su acción como ya hemos dicho evitando la adherencia de los hilos entre sí.

El hilo así obtenido, sea cual fuese el método seguido es lavado a fondo, algunas veces jabonado y finalmente secado.

Podrá comunicarse a la fibra así obtenida, un agradable aspecto perlino, sometiéndole a un ulterior tratamiento para lo cual basta pasarla por un baño de gelatina, con lo que se consigue depositar una pequeña película, que después de secada le comunica el aspecto deseado.

c) Tintura de la seda Glanzstoff

Esta clase de seda artificial, al contrario de la seda Chardonnet, de que hemos hablado, presenta mayor afinidad para los colorantes substantivos, comportándose con ellos, como el algodón. Para la tintura con colorantes básicos, al igual que el algodón, debe teñirse previo mordentado con tanino y tártrato emético. Los matices claros, no obstante, pueden teñirse sin mordentado previo. Los colorantes al azufre se emplearán sólo para tinturas de gran solidez al lavado y a la luz.

1.º COLORANTES BÁSICOS. — Para matices oscuros es preciso, como ya dejamos dicho, mordentar antes la fibra, procediendo para ello, con arreglo a las indicaciones hechas para la seda Chardonnet. (Véase Tintura de la seda Chardonnet, 1, Colorantes básicos.)

2.º COLORANTES SUBSTANTIVOS AL AZUFRE, AL ÁCIDO Y « TOSNIA ». — La tintura de esta clase de fibras con estos colorantes se efectúa con arreglo a lo dicho para la tintura de la seda Chardonnet. (Véase Tintura de la seda Chardonnet -2-3-4-5-6).

III Seda viscosa

a) Generalidades

Si tratamos la celulosa, cuya constitución química ya conocemos, por la soda cáustica, obtenemos un compuesto especial, llamado álcalicelulosa, el cual tratado por el sulfuro de carbono da lugar, según Cross y Bevan, al tiocarbonato de celulosa, en la siguiente forma:

\[
C_6H_{10}O_5 + NaOH = C_6H_{10}O_5NaOH \\
C_6H_{10}O_5NaOH + S_2C = CSOC_6H_5O_4Na + H_2O
\]

El compuesto así formado es fácilmente soluble en el agua. Los ácidos y las sales neutras o ácidas, tales como el sulfato amónico (procedimiento Stearn), bisulfato amónico o sódico (procedimiento Muller), etc., etc., descomponen y precipitan la celulosa de estas disoluciones, al estado de hidrato, formando así un coágulo viscoso.

b) Preparación del álcalicelulosa

Para la preparación del álcalicelulosa, se parte generalmente de los trapos o desechos de papel, los cuales se someten a la acción de los ácidos diluidos, ya por simple impregnación, ya por ebullición en vasos cerrados a unos 130-140°, obteniendo así una pulpa, la que lavada y escurrida se la macera en un recipiente o molino especial con la soda cáustica necesaria para que pueda transformarse del todo en álcalicelulosa. Prácticamente se emplea por cada molécula de celulosa, dos de soda cáustica, una de sulfuro de carbono, para su transformación en tiocarbonato, y 30 a 40 de agua.

\[
C_6H_{10}O_5 = 162; 2N\ a\ OH = 80; S_2C = 76; \\
30-40H_2O = 540-720
\]

Parece ser, según Beltzer, que esta segunda molécula de soda, es la que hidroliza a la celulosa, dando lugar a:

\[
CSOC_6H_5O_4NaOH \\
SNa
\]

soluble en el agua, pero que con la acción del tiempo, se disocia, precipitándose insoluble en la forma descrita.

Existen varios procedimientos industriales de preparación del álcalicelulosa, citaremos, sin embargo, el más importante. Mr. Stearn la prepara en la siguiente forma: La celulosa la deja en íntimo contacto por espacio de veinticuatro horas, en una solución de soda cáustica al 17/7 por 100, escurriendo luego y dejándola reposar por espacio de cuarenta y ocho horas en vaso cerrado. Cross y Bevan impregnan el algodón con una solución de soda cáustica al 15 por 100, escurriendo luego hasta que sólo retengan un 40-50 por 100 de soda cáustica. Algunas veces, y por razones de economía, se emplea en lugar de trapos o papeles como materia primera, la madera, siendo, sin embargo, preferible el empleo de los trapos o desechos de papel por ser estas lignitoceulosas menos desagregables. La pasta de madera, al bisulfito, bien purificada y blanqueada se macera con una lejía de soda cáustica a 24-25° Bé, dejándola en contacto durante veinticuatro horas. La masa se hincha considerablemente, se la exprime luego en la prensa y se la deja en reposo por espacio de cuarenta y ocho horas en recipientes cerrados para favorecer la penetración de la lejía. Luego se la disgrega convenientemente por medio de un rastrillo especial sometiéndola, finalmente, a la acción del sulfuro de carbono.

c) Preparación del tiocarbonato de celulosa

Cross, Beyan y Beadle lo preparan tratando el álcalicelulosa, en vasos cerrados, por el sulfuro de carbono, a razón de 150 kilogramos de álcalicelulosa por 30 ó 40 kilogramos de sulfuro, durante cinco horas, enfriando exteriormente los recipientes por medio de una corriente de agua fría. La masa así obtenida se la expone al aire o en recipientes especiales para así eliminar todo el sulfuro de carbono. La masa viscosa obtenida se la disuelve en una lejía de soda fría a razón de 27 kilogramos de soda cáustica por 150 litros de agua. Se malaxa convenientemente hasta obtener una completa y homogénea disolución. Esta solución es seguidamente filtrada para eliminarle las pequeñas porciones de celulosa que pudiera retener sin transformar.